4+ ABREGfi DES MEMOIRES 



I Le pouce cube de ciiivre rouge , fimplement fondii , a peft 5 onces 



o gros iS grains, & le pied cube du menie metal 545 livres 1 onces 



Physique.^ ^^^^.^ 1^ pouce cube du meme cuivre comprime par la filiere oii on I'a 



AtiUL'e 2 •'/a. tif^ en cylindre, pefoit 5 onces 6 gros 5 grains, & le pied cube 62.1 livres 



7 onces 7 gros 26 grains. 



Le pouce cube du cuivre jaune fimplement fondu , a pefe 5 onces 3 gros 

 3S grains, & par confequent le pied cube 587 livres 11 onces 1 gros 

 26 grains-, le.pouce cube du meme cuivre tire en cylindre h h meme filiere 

 ou avoir paffe le cuivre rouge, a pefe 5 onces 4. gros 11 grains, & par 

 confequent le pied cube 598 livres i once 3 gros 10 grains. 



Pour peu qu'on examine les deux derniers articles, on ne peut s'empe- 

 cher d'etre furpris, en voyant que le pied cube de cuivre de rolette non 

 comprimd , eft moins pefant que le meme volume de cuivre Jaune dans 

 le meme etat , tandis que le cuivre de rofette comprime au meme degrc 

 que le cuivre jaune devient au contraire fpecifiquement plus pefant que ce 

 dernier. M. Briffon donne uneraifon tres-plaulible de cette efpece de phe- 

 nomene. 



Le cuivre rouge ou de rofette eft un metal fimple , & le cuivre Jaune 

 eft un melange de ce meme cuivre & d'environ un cinquieme de zinc; 

 dans ce melange il fe fait une penetration du cuivre & du zinc, qui en- 

 trent mutuellement dans les pores Tun de I'autre, & il en refulte neceflai- 

 rement que le compofe eft fpecifiquement plus pefant que ne I'exigent les 

 denfites particulkres des deux matieres impofantes ; & en fecond lieu , 

 qu'il refifte plus h la preflion que le cuivre rouge, parce que fes pores etant 

 remplis , fes molecules ne peuvent pas fe rapprocher fi aifement , ce qui 

 fait que dans ce dernier cas , le cuivre rouge qui fe laifle plus aifement 

 comprimer , devient fpicifiquement plus pefant, dans un plus grand rapport 

 que le cuivre jaune. 



Le fer a ete foumis aux experiences de M. Briffon , dans quatre etats 

 differens; dans I'etat de fer fondu, dans celui de fer en barre , ecroui ou 

 battu ^ froid, & enfin battu k chaud. 



Le pouce de fonte de fer trcs-pure, a pefe 4 onces 5 gros 27 grains, 

 & le pied cube 504 livres 7 onces 6 gros 52 grains. 



Le pouce cube du fer en barre a pefe 5 onces o gros 28 grains, & le 

 pied cube 545 livres 2 onces 4 gros 55 grains. 



La denfite du fer en barre n'augmente pas fenfiblement en recrouiflant : 

 bien loin de-k, elle diminue fi la barre eft battue en deux fens. M. Brilfon 

 en fait appercevoir la raifon ; le fer eft compofe de lames , & le martinet 

 qui I'a reduit en barres, les a appliquees fortement les unes fur les autres, 

 comme les feuillets d'un livre bien battu •, il eft done prefque impoflible 

 de les ferrer davantage de ce fens , mais fi on les bat h froid de I'autre 

 fens, on ecarte ces lames, on les courbe, & on forme dans l\ fubftancc 

 du fer une infinite de vuides qui en augmcntent le volume & en dimi- 

 nuent la denfite-, d'cu il fuit encore qu'en battant le fer ^ froid, on court 

 rifque de raiToiblir & d'y produire des gerfures-, les memcs barres ayant 

 ctd rougies & fortement battues k chaud, ont repris h denfite ^ue I'ccioui, 



